14 SUNDELL, UNDERSÖKNING OM METALLEGERINGARS ELEKTR. KRAFT. 
undersökt legering visa, att de båda observationsmethoderna 
lemna föga olika värden pä ß. Då dessutom en liten variation 
af ß föga inverkar på «, beräkna vi ur utslaget 149.2 3 a med 
det ofvan funna värdet ß = 2.7 9 4, hvarvid erhålles « = 523.44. 
Förhållandet mellan de enligt båda observationsmethoderna 
erhållna värdena på a är = 1.2 5, hvilket föga skiljer sig från 
det vid kombinationen jern-koppar erhållna. 
Herr Edlund fann « = 783.1 o; förhållandet 0 = 1.8 8 
417.14 
i 
är större än det för kombinationen jern-koppar funna 1.5 9 . Då 
det är antagligt, att jern-koppartråden befinner sig i ett något 
,så när konstant molekulartillstånd, antydes härigenom, att de 
kristalliniska wismuthstängerna undergått någon molekularför- 
ändring, sedan de blefvo undersökta af Herr Edlund. Denna 
förändring hade förorsakat en minskning af den elektromoto- 
riska kraften. 
De thermoelektriska försöken lemnade följande resultat. 
Försöket 9. 
N:o 1. 
Temp.-diff. 
Utslag. 
Ledningsform. 
7°.8 . 
. 231 
111.4 
7 .6 . 
. 228 
112.0 
Med. 7 .7 
Med. 229.5 
Med. 111.7. 
Försöket 10. 
N:o 2. 
6°.6 . 
. 226.2 
111 
6.5 . 
. 222.0 
111 
6 .4 . 
. 219.o 
Med. 6 .5 
Med. 222.4 
Med. 111. 
De reducerade utslagen blifva: 
för N:o 1, = 426.93 
» N:o 2 , = 493.19 
Med. = 460.0 6. 
Herr Edlund bestämde thermoelektriska krakten till 835.1 o, 
hvaraf förhållandet 
885. i o 
460.06 
1.8 2 , som äfven är större än det 
i 
